IJeobaclitimg-cii an Silicatoii im Sclimelztinss. 707 
K 0 r u n d - 1 1 e d i 
e n 1) e r g i t. 
Schmelzpunkt 
Aus dem aritlim. 
i Schmelz})unkt 
des Mineral- 
Mittel berech. 
1 des erhaltenen 
Gemenges 
Schmelzpunkt 
Glases 
Konmd . . 
T., 1700-1800 
— 
— 
Korund 
Hedenbergit 
l \ . 
5 j . 
Tj ILSO"» 
Tg 1140'' 
] 12080 1 
} \ 
10800 
Tg 109()o 
Korund 
1 1 . 
Tj 11400 
\ 11050 1 
) l 
t“ 109()0 
Hedenbergit 
Tg 115()o 
Tg 110 ()o 
Korund 
1 1 . 
T,^ 11300 
] 11350 < 
; i 
1060" 
Hedenbergit 
18 1 . 
Tg 11400 
Tg 108 ()o 
Hedenbergit 
Tg 11000 
— 
— 
Versuch a: 1 Korund: 18 Hedenberg’it. 
Die Schmelze ist schwarzbraun , lückenlos ; im Dünnschliffe 
zeigt sie eine grünlichbraune Färbung; u. d. M. bemerkt man eine 
stellenweise glasige, lichtbraune Grundmasse, die von nach allen 
Seiten verlaufenden Sprüngen netzartig durchzogen ist. In grosser 
Zahl sind darin kleine, rundliche, intensiver grün gefärbte Körner 
eingelagert , dann auch kiwstallographisch begrenzte A u g i t - 
krystalle: sie sind wenig pleochroitisch , das Auslöschungs- 
maximum einiger grösserer Individuen beträgt 39‘\ In einer 
dunkelbraunen Schliere haben sich viel Magnetitkörnchen ab- 
geschieden, auch im übrigen Theile des Schliffes kommen sie ver- 
streut vor. Korund hat sich bei diesem Mischungsverhältnisse, 
wie wohl zu erwarten war , nicht ausgeschieden : er ging beim 
Schmelzprozesse in Lösung und bildet mit dem restlichen Heden- 
bergit die isotrope Grundmasse. 
Die chemische Zusammensetzung der Augite, die sich bei der 
langsamen Abkühlung ausschieden, hat sich durch dieses Wieder- 
auskrystallisiren aus der viscosen Schmelze geändert: die Augite 
sind Fe-ärmer geworden, was auch die geringe Auslöschung gegen- 
über der des zu dem Versuche verwendeten Hedenbergites beweist. 
^Magnetit kommt ausserdem als Einschluss im Augit vor, er 
ist also das erste Ausscheidungsproduct ; darauf folgte als zweites 
der Augit. Dieses Ergebniss entspricht vollkommen den bisherigen 
Kenntnissen von dem hohen Krystallisationsvermögen des Magnetits 
und des Augits. 
Versuch b: 1 Korund: 9 Hedenbergit. 
Der Dünnschliff erscheint lichtbraun, glasig, isotrop. In der 
Grundmasse verstreut finden sich zahlreiche Magnetitausschei- 
dungen in Form kleiner Körnchen; ausserdem wird sie von 
dunkelbraunen, welligen Streifen durchzogen, an denen sich stellen- 
45* 
